99 



Tbeils im Laboratorium des unter meiner Leitung stehenden 

 mineralogischen Instituts der Universität Jena ausgeführt und 

 in seiner Promotionsschrift*) veröffentlicht hat. Dieser Schrift 

 entnehme ich die HEROLD'schen Resultate, soweit ich sie für 

 meinen lithologisch-geologischen Zweck brauche, unter Hinzu- 

 fügung des weiter Nöthigen. 



1. Die Kaoline von Osterfeld. 



Die Wände der über 20 Meter tiefen Grube bei Osterfeld 

 zeigen einen Wechsel von fetten bis mageren und rauhen, 

 meist sehr mürben (iesteinen, von Thonen, sandigen Thonen > 

 thonigen Sanden und Sandsteinen. Die thonigen Gesteine 

 walten jedoch vor den sandigen sehr vor und die rauhen Sand- 

 steine treten nur ganz untergeordnet auf. Die Farbe aller 

 Gesteine ist ein meist sehr reines Weiss. Das ganze Vor- 

 kommen schliesst sich in aller Beziehung sehr nahe an das- 

 jenige von Eisenberg an. 



Von Osterfeld wurden sechs Proben in Untersuchung ge- 

 nommen. Sie sind mit I. bis VI. bezeichnet nach dem Grade 

 ihrer Fettigkeit. Die Proben I. und II. sind sehr leicht zer- 

 reiblich und zerfallen im Wasser schnell zu einem plastischen 

 Brei. Die übrigen Proben zeigen mehr Zusammenhalt. Die 

 Probe III. ist zwar trocken nicht mehr leicht zerreiblich, saugt 

 aber begierig Wasser auf und lässt sich zu einen immer noch 

 plastischen Brei zerdrücken. Die Probe IV. ist zwar leicht 

 zerreiblich, fühlt sich aber kaum noch fettig an; trotzdem giebt 

 sie, in Wasser zerdrückt, noch einen ziemlich plastischen Brei. 

 Die Probe V., obgleich ebenso leicht zerreiblich wie IV., fühlt 

 sich weniger fettig an und giebt, unter Wasser zerdrückt, 

 einen wenig plastischen Brei. Die Probe VI. bietet bereits 

 mehr Zusammenhalt, fühlt sich mager an, saugt nur wenig 

 Wasser ein und giebt, in Wasser zerdrückt, einen mehr klum- 

 pigen als plastischen Brei. Die Farbe der Proben I. bis V. 

 ist gelblichweiss, der Probe VI. schneeweiss. 



Die Menge des leicht aus dem durch Zerdrücken mit 

 Wasser entstandenem Breie Aufschlämmbaren beträgt bei: 



I. II. III. IV. V. VI. 



86,6 78,6 69,5 46,0 46,2 15,6 

 Procente. 



Das Nicht- bis Schwer - Aufschlämmbare ist von so ver- 

 schiedenem Korne, dass es sich noch leicht in je drei Par- 



*) Ueber die Kaoline des mittleren Buntsandsteins in Thüringen. 

 Jena 1875. 



7* 



